## ANALISIS PENGGUNAAN ABU CANGKANG SAWIT TERHADAP SIFAT MEKANIS BETON NORMAL
Marco Christian 1 dan Widodo Kushartomo 2
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta marco.325190044@stu.untar.ac.id
2 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta widodo@untar.ac.id
Masuk: 13-07-2023, revisi: 25-07-2023, diterima untuk diterbitkan: 29-07-2023

## ABSTRACT
Concrete is one of the most important materials used in building structures.  A material that can be used to create normal concrete with this method is to add palm shell ash to the concrete mix. Palm shell ash can be used as a filler material, because the ash has a chemical composition contains silica (SiO 2 ) which is amorphus and highly reactive at room temperature. The use of palm shell ash as an additive to the concrete mixture aims to improve the quality of the concrete which is planned after palm shell ash is added to the concrete mixture. The tests carried out in this study were compressive power, split tensile power, flexural power, and modulus of elasticity at the age of 28 days concrete. The number of samples made was 36 cylinders and 12 blocks for variations in percentage of 0%, 5%, 10%, 15%, 20% and 25%. The treatment of the specimens was done by immersing them for 26 days. The values of compressive power, split tensile power, flexural power, and elastic modulus will decrease when the percentage of palm shell ash in the concrete mixture increases.
Keywords: Normal; Compression; Flexibility; Split; Elasticity

## ABSTRAK
Beton merupakan suatu material yang begitu vital untuk diaplikasikan dalam dunia konstruksi. Suatu materi yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan beton normal dengan metode ini adalah dengan menambahkan abu cangkang sawit ke dalam campuran beton. Abu cangkang sawit bisa dimanfaatkan selaku materi pengisi ( filler ), sebab abu tersebut memiliki kompenen kimia yang mengandung silika (SiO 2 ) yang bersifat amorphus (bukan kristal) dan sangat reaktif pada temperature kamar. Penggunaan abu cangkang sawit selaku materi tambahan dalam campuran beton bertujuan untuk meningkatkan mutu beton yang direncanakan setelah abu cangkang sawit ditambahkan pada campuran beton. Percobaan yang diselenggarakan pada penelitian berikut adalah kuat tekan, kuat tarik belah, kuat lentur, dan modulus elastisitas terhadap usia beton 28 hari. Jumlah sampel yang dibuat adalah 36 buah berbentuk silinder  dan 12 buah berbentuk balok dengan variasi persentase sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Perawatan materi pengujian dilakukan dengan upaya direndam dalam 26 hari. Hasil kuat tekan, kuat tarik belah, kuat lentur, dan modulus elastisitas menurun ketika persentase abu cangkang sawit pada campuran beton meningkat.
Kata Kunci: Normal; Tekan; Lentur; Belah; Elastisitas

## 1. PENDAHULUAN

## Latar belakang
Dalam  SNI  2847:2019,  beton  merupakan  percampuran  atas  materi  pembentuknya  yang  terbagi  melalui  se i me i n portland ,  agre i gat  kasar,  agre i gat  halu i s,  dan  air  de i ngan  ataupun  tanpa  menambahkan  materi  pelengkap  ( admixture ataupun additive ). Seiring dengan pertambahan usia, semakin kuat beton juga semakin menjangkau kekuatan rencana ketika umur 28 hari.
Untuk meningkatkan beton, pemanfaatan air ataupun aspek air dan semen semestinya rendah dengan efek penanganan beton  nantinya  menjadi  kering  yang  menyebabkan  campuran  beton  menjadi  lebih  kental  sehingga  nilai workabilitasnya menjadi rendah. Hal itu bisa dicegah melalui penambahan materi tambahan misalnya superplasticizer (Yusra & Amir, 2016).
Dalam  dunia  konstruksi, beton  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Kelebihan  beton  yaitu i ku i at  te i kan  yang  re i latif tinggi,  mu i dah  dibe i ntu i k  se i su i ai  ke i bu i tu i han,  pe i rawatan  mu i rah,  dan  dapat  dikombinasikan  de i ngan  bahan  lain (Kushartomo, 2019). Sedangkan, kelemahan beton seperti beton memiliki kuat tarik yang kecil karena mudah retak.
Selain  itu,  beton  segar  menyusut  ketika  pengeringan  dan  mengembang  apabila  basah.  Beton  akan  mengeras  dan mengecil jika memasuki peralihan suhu. Beton sukar kedap air dengan maksimal karena kerap bisa dimasukkan air yang memuat garam bisa mengganggu tulangan beton. Beton bersifat getas sehingga patut dikalkulasi dan didalami dengan teliti supaya setelah digabungkan dengan baja tulangan, beton menjadi berkarakter daktail  (Tjokrodimuljo, 2007).
Be i ton mu i tu i tinggi adalah be i ton yang berkekuatan tekan lebih besar daripada be i ton standar. Pendapat PD T-04-2004- C mengenai Tata Cara Pe i mbu i atan dan Pe i laksanaan Be i ton Be i rke i ku i atan Tinggi, yang terspesifikasi be i ton berkualitas besar ialah be i ton yang berkekuatan te i kan diantara 40 - 80 MPa. Jenis beton tersebut tercantum pada SNI 03-6468- 2000 dideskripsikan dengan beton yang berkekuatan tekan yang digambarkan lebih dari 41,4 MPa.
Oleh karena itu, suatu beton membutuhkan mutu dan spesifikasi material yang berstandar secara nasional. Kualitas dari beton bergantung pada langkah-langkah pekerjaan dan bahan yang digunakan. Salah satu langkah yang paling penting  adalah  perawatan  beton  setelah  dicetak  atau  disebut  dengan curing .  Pe i rawatan  ini  dilaku i kan  agar  prose i s hidrasi se i lanju i tnya tidak me i ngalami ganggu i an. Jika hal ini te i rjadi, be i ton akan me i ngalami ke i re i takan kare i na ke i hilangan air yang be i gitu i ce i pat. Pe i rawatan dilaku i kan minimal se i lama 7 hari dan be i ton be i rke i ku i atan awal tinggi minimal se i lama 3  hari  se i rta  haru i s  dipe i rtahankan  dalam  kondisi  le i mbab,  ke i cu i ali  dilaku i kan  de i ngan  pe i rawatan  yang  dipe i rce i pat (Departemen Pekerjaan Umum, 1989). Pe i rawatan ini tidak hanya be i rtu i ju i an u i ntu i k me i ndapatkan ke i ku i atan te i kan be i ton yang  tinggi  tapi  ju i ga  be i rtu i ju i an  u i ntu i k  me i mpe i rbaiki  mu i tu i dari  ke i awe i tan  be i ton,  ke i ke i dapan  te i rhadap  air,  ke i tahanan te i rhadap au i s, se i rta stabilitas dari dime i nsi stru i ktu i r.
Pada penelitian berikut, bahan yang diaplikasikan adalah cangkang kelapa sawit. Cangkang kelapa sawit yakni limbah atas kelapa sawit yang berfungsi selaku bahan pembakaran. Selain itu, hasil pembakaran berubah menjadi abu boiler kelapa sawit yang mewujudkan perolehan atas pembakaran cangkang kelapa sawit. Abu berikut memuat sintesis kimia berwujud silika (SiO 2 ) yang merupakan kandungan yang tertinggi (Vitri & Herman, 2019).
Abu cangkang kelapa sawit merupakan serbuk yang sudah melakukan prosedur penghalusan melalui lapisan dalam prosedur pembakaran cangkang dan serat buah dalam dapur tungku boiler yang diimplementasikan bagi pabrik lainnya yang  menggunakan boiler.  Serbuk  cangkang  ke i lapa  sawit  juga  mewujudkan biomass dengan  muatan  silika  (SiO 2 ) secara  tersembunyi  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  mutu  beton  apabila  dicampur  dengan  semen  dan  air (Gunawan et al., 2018).
Abu cangkang kelapa sawit berpotensi menjadi material tambahan yang berfungsi untuk memperbaiki struktur mikro pada bahan additive yang mengandung silika (SiO 2 ) yang bersifat amorphus (bukan kristal) dan sangat reaktif pada temperature kamar sehingga bereaksi dengan semen yang mengandung pozzolanic (Antoni, 2007; Kushartomo, 2018).
Tabel 1. Komposisi senyawa kimia abu i cangkang sawit (Gunawan et al., 2018)
No Kandu i ngan Nilai Satu i an (%) 1 SiO 2 89,91 2 CaCO 3 2,47 3 MgCO 3 0,73 4 Fe 2 O 3 0,19 5 Al 2 O 3 0,001

## Rumusan Masalah
Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat terjadi pada penelitian ini, yaitu: 1. Apakah penggunaan abu cangkang sawit mempengaruhi workabilitas yang digunakan?
2. Apakah penggunaan abu cangkang sawit mampu meningkatkan sifat mekanis beton yang direncanakan?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan  workabilitas  beton  yang  direncanakan  setelah  abu  cangkang  sawit  ditambahkan  pada  campuran beton.
2. Mengetahui pengaruh kekuatan pada sifat mekanis beton jika abu cangkang sawit ditambahkan pada campuran beton.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  diaplikasikan  pada  penelitian  berikut  adalah  metode  penelitian  eksperimental  dimana  dilaksanakan pengujian  penambahan  abu  cangkang  kelapa  sawit  terhadap  sifat  mekanis  beton.  Penelitian  berikut  akan diselenggarakan pada Laboratoriu i m Konstru i ksi dan Te i knologi Be i ton, Program Studi Teknik Sipil, Faku i ltas Te i knik, Universitas Tarumanagara. Penelitian berikut akan dimulai pada April 2023. Sampel yang akan diuji terbagi menjadi dua bentuk yaitu i silinde i r de i ngan berdiameter 10 cm dan tinggi 20 cm serta balok berdimensi 10 cm × 10 cm × 40 cm dengan variasi persentase abu cangkang sawit sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. Pengujian beton dilakukan ketika beton berumur 28 hari. Jumlah dari tiap benda uji dengan variasi persentase abu cangkang sawit adalah 6 benda uji. Jumlah benda uji sebanyak 38 sampel (36 sampel asli + 2 sampel cadangan) berbentuk silinder dan 12 benda uji berbentuk  balok.  Selanjutnya  dilakukan  perawatan  benda  uji  dengan  direndam  selama  28  hari.  Pengujian  yang dilakukan dalam penelitian ini berupa kuat tekan, kuat tarik belah, kuat lentur, dan modulus elastisitas.

## Mix design
Perencanaan  campuran  beton  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  proporsi  campuran  adukan  beton  diperlukan  untuk mendapatkan  kualitas  beton  yang  baik.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  rancangan  campuran  beton yang  mengacu pada peraturan SK.SNI.T-15-1990-03. Kuat tekan (f’c) yang terjadi diharapkan memenuhi target 25 MPa.
Berdasarkan perhitungan, komposisi mix design dalam riset berikut bisa diamati melalui tabel di bawah.
Tabel 2. Hasil mix design untuk 1m 3 Bahan 0% 5% 10% 15% 20% 25% Semen (kg) 401,964  401,964  401,964  401,964  401,964  401,964 Pasir (kg) 650,687  650,687  650,687  650,687  650,687  650,687 Ke i rikil (kg) 991,019  991,019  991,019  991,019  991,019  991,019 Air (liter) 193,627  193,627  193,627  193,627  193,627  193,627 Superplasticizer (kg) 6,02946  6,02946  6,02946  6,02946  6,02946  6,02946 Abu i Cangkang Sawit (kg) 0 20,0982  40,1964  60,2946  80,3928  100,491

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Berat jenis beton
Percobaan berat jenis beton dilaksanakan ketika beton berusia 28 hari. Perolehan dari percobaan berat jenis beton bisa diamati melalui Gambar 1.
Gambar 1. Grafik hubungan antara be i rat je i nis be i ton de i ngan persentase abu cangkang sawit
Berdasarkan  Gambar  1,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berat  jenis  beton  kian  menyusut  selaras  dengan meningkatnya persentase abu yang terdapat dalam campuran beton. Nilai berat jenis beton pada persentase abu 0%,
2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 0 5 10 15 20 25 30 B er at Jen is B eto n ( k g /m 3 ) Persentase Abu (%) Rata-Rata Per Sampel
Linear (Rata-Rata)
5%, 10%, dan 15% yang dihasilkan sudah memenuhi standar beton normal yaitu sekitar 2200 – 2400 kg/m 3 (Mulyono, 2006). Pada persentase 15%, hal ini disebabkan karena saat pengadukan campuran beton di molen kurang rata dan kurang kandungan air sehingga terjadi anomali pada hasil kuat tekan beton.
Penambahan  abu  cangkang  sawit  menyebabkan  nilai  berat  jenis  beton  menurun.  Hal  ini  disebabkan  karena  abu cangkang sawit dapat menyerap air sehingga beton sulit dipadatkan serta menimbulkan banyak rongga udara pada beton.

## Kuat tekan beton
Perolehan atas percobaan kuat tekan beton bisa diamati melalui Gambar 2.
Gambar 2. Grafik hu i bu i ngan antara ku i at te i kan be i ton de i ngan persentase abu cangkang sawit
Berdasarkan Gambar 2, hasil penelitian me i nu i nju i kkan bahwa ku i at te i kan be i ton menurun juga naik pada beton dengan persentase 15% kemudian menurun lagi selaras dengan pertambahan persentase abu cangkang sawit dalam campuran beton. Pada persentase 15%, hal ini disebabkan karena saat pengadukan campuran beton di molen kurang rata dan kurang kandungan air sehingga terjadi anomali pada hasil kuat tekan beton.
Peningkatan kuat tekan be i ton ditinjau i dari komposisi kimia yang te i rjadi apabila komposisi kimia pada abu i cangkang sawit be i rte i mu i de i ngan mate i rial me i ngandu i ng SiO 2 se i pe i rti pozzolanic mate i rial yaitu i silica fu i me i , abu i te i rbang atau i abu i vu i lkanik (Kushartomo et al., 2013).  Selain itu, kuat tekan beton juga dipengaruhi oleh reaksi hidrasi yang dikenal sebagai reaksi kimia antara semen dan air. Reaksi hidrasi yang terjadi menurut Sutandi dan Kushartomo (2019) dapat dilihat seperti yang tertulis pada persamaan di bawah ini:
2(3CaO.SiO 2 ) + 6H 2 O
3CaO.2SiO 2 .3H 2 O + 3Ca(OH) 2 trikalsium air C-S-H              kalsium silikat hidroksida
Material abu cangkang sawit dapat dikate i gorikan dalam mate i rial “ pozzolan ” kare i na me i ngandu i ng SiO 2 dan alu i mina se i rta  mate i rial  ce i me i ntiou i s  se i pe i rti  yang  te i rdapat  pada  se i me i n,  se i hingga  me i njadi  aditif  yang  baik  u i ntu i k  be i ton (Kushartomo & Tandio, 2016).
Dalam penelitian ini, tidak terjadi peningkatan kuat tekan beton karena diduga abu cangkang sawit tidak mengandung SiO 2 sehingga  tidak  terjadi  reaksi pozzolanic .  Selain  itu,  abu  dapat  menyerap  air  yang  menimbulkan  munculnya rongga-rongga  udara  pada  beton.  Berdasarkan  penelitian  tersebut,  komposisi  kimia  abu  cangkang  sawit  tidak mempengaruhi peningkatan kekuatan beton.

## Kuat tarik belah beton
Perolehan dari percobaan daya tarik be i lah be i ton bisa diamati melalui Gambar 3.
0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 Ku at T ek an B eto n ( MP a) Persentase Abu (%) Rata-Rata Per Sampel
Linear (Rata-Rata)
Gambar 3. Grafik hubungan antara ku i at tarik be i lah be i ton de i ngan persentase abu i cangkang sawit
Berdasarkan Gambar 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa ku i at tarik be i lah be i ton me i nu i ru i n dan bertambah terhadap beton dengan persentase 15% kemudian menurun lagi seiring bertambahnya persentase abu cangkang sawit dalam campuran beton. Pada persentase 15%, hal ini disebabkan karena saat pengadukan campuran beton di molen kurang rata dan kurang kandungan air sehingga terjadi anomali pada hasil kuat tekan beton.
Penurunan  kekuatan  tarik  belah  beton  sebanding  dengan  penurunan  kekuatan  tekan  beton  yang  disebabkan  oleh peningkatan rongga udara pada beton dan kenaikan pada persentase 15% serta sebanding dengan kenaikan kekuatan tekan  beton.  Hal  ini  terjadi  karena  seiring  bertambahnya  persentase  abu  ke  dalam  campuran  beton  menyebabkan workabilitas campuran beton menurun sehingga pemadatan beton agak sulit. Hal ini dibuktikan pula dengan Gambar 4.
Gambar 4. Nilai workabilitas slump beton
Nukrirullah  et  al.  (2022)  juga  menyatakan  bahwa  rongga  nantinya  tercipta  di  dalam  campuran  beton  yang  tidak terpadatkan  dengan  maksimal  karenanya  beton  menjadi  lebih  lunak  juga  menyebabkan  kuat  tarik  belah  menurun. Beton  yang  lebih  lunak  pula  memicu  rapuhnya  rangkaian  diantara  beton  juga  abu  ketika  menopang  muatan diakibatkan tarikan.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 Ku at T ar ik B elah ( MP a) Persentase Abu (%) Rata-Rata Per Sampel Linear (Rata-Rata) 6 6.5 6 3 4 3.5 0 1 2 3 4 5 6 7 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Uk u ran Slu m p ( cm )
Persentase Abu (%)

## Kuat lentur beton
Perolehan dari percobaan kuat lentur beton bisa diamati melalui Gambar 5.
Gambar 5. Grafik hu i bu i ngan antara ku i at le i ntu i r be i ton de i ngan pe i rse i ntase i abu cangkang sawit
Berdasarkan  Gambar  5,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kuat  lentur beton  menurun pada  persentase  0%,  5%, 15%, dan 25% kemudian naik pada persentase 10% dan 20%. Pada persentase 20%, hal ini disebabkan karena saat pengadukan campuran beton di molen kurang rata dan kurang kandungan air sehingga terjadi anomali pada hasil kuat tekan beton. Nilai kuat lentur menurun dipengaruhi banyaknya abu yang diberikan yang dapat menyerap air sehingga muncul rongga-rongga udara pada beton. Hal ini menyebabkan keterikatan antara abu dan campuran beton melemah karena jumlahnya yang semakin banyak. Jatmika dan Mahyudin (2017) juga berpendapat bahwa ikatan tersebut yang melemah  me i nye i babkan  sampe i l  tidak  mampu i me i nahan  be i ban  yang  dibe i rikan  te i rlalu i banyak  dan  nilai  ku i at  le i ntu i r me i njadi me i nu i ru i n.

## Modulus elastisitas beton
Perolehan pengelolaan data hasil percobaan modulus elastisitas beton bisa diamati melalui Gambar 6.
Gambar 6. Grafik hu i bu i ngan antara modu i lu i s e i lastisitas be i ton de i ngan persentase abu
Berdasarkan  Gambar  6,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  modulus  elastisitas  beton  turun  pada  persentase  5% kemudian  naik  pada  persentase  10%,  15%,  dan  20%.  Setelah  itu,  kembali  turun  lagi  pada  persentase  25%.  Hasil modu i lu i s  e i lastisitas  dalam  pe i ne i litian  ini  sangat  dipe i ngaru i hi  ole i h  ke i te i litian  saat  pe i mbacaan  jaru i m  yang  masih dilaku i kan se i cara manu i al. Se i lain itu i laboratoriu i m yang ju i ga digu i nakan u i ntu i k pe i ne i litian lainnya se i rta waktu i pe i ngu i jian
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 Ku at L en tu r (MP a) Persentase Abu (%) Rata-Rata Per Sampel Linear (Rata-Rata) 28319.09 14412.91 17562.98 20960.45 35740.06 20258.37 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0 5 10 15 20 25 30 Mo d u lu s E last is itas ( MP a)
Persentase Abu (%)
se i tiap variasi abu i cangkang sawit yang tidak be i rsamaan me i nye i babkan ke i ce i patan pe i mbe i banan tidak sama u i ntu i k se i tiap be i nda u i ji de i ngan pe i rse i ntase i yang be i rbe i da se i hingga me i mpe i ngaru i hi nilai bacaan dan te i gangan hancu i r yang dialami ole i h be i nda u i ji be i ton saat pe i ngu i jian. Faktor lainnya ju i ga dipe i ngaru i hi ole i h pe i rmu i kaan be i nda u i ji yang tidak rata atau i pu i n pe i ne i mpatan be i nda u i ji pada alat u i ji ku i rang baik sehingga terjadi anomali pada persentase 20%, hasil modulus elastsitas meningkat drastis.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Menurut perolehan penelitian juga uraian dalam bab 4, bisa disimpulkan seperti di bawah ini:
1. Mengingat  kuat  tekan  yang  dihasilkan  menurun,  diduga  karena  abu  cangkang  sawit  yang  digunakan  tidak mengandung komposisi kimia SiO 2 yang amorphus (bukan kristal). 2. Semakin besar persentase abu yang terdapat pada campuran beton, semakin ringan pula beton yang didapatkan karena  karakteristik  abu  yang  tidak  mengandung  SiO 2 .  Nilai  berat  jenis  beton  dengan  persentase  abu  0%,  5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% secara berurutan adalah 2268,36 kg/m 3 ; 2233,64 kg/m 3 ; 2219,82 kg/m 3 ; 2213,20 kg/m 3 ; 2149,93 kg/m 3 ; dan 2133,29 kg/m 3 .
3. Besarnya kuat tekan beton terdampak oleh seberapa besar persentase abu pada campuran beton.  Semakin tinggi persentase abu, semakin kecil kuat tekan yang didapatkan. Nilai kuat tekan beton dengan persentase abu 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% secara berurutan adalah 31,29 MPa; 27,96 MPa; 26,97 MPa; 29,38 MPa; 24,26 MPa; dan 18,64 MPa.
4. Besarnya  kuat  tarik  belah  beton  terdampak  oleh  besaran  persentase  abu  pada  campuran  beton.  Semakin  tinggi persentase  abu  akan  membuat  kuat  tarik  belah  terhadap  beton  menjadi  menurun.  Nilai  kuat  tarik  belah  beton dengan persentase abu 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% secara berurutan  adalah 3,24 MPa; 2,85 MPa; 2,61 MPa; 2,90 MPa; 2,43 MPa; dan 2,18 MPa.
5. Semakin besar persentase abu pada campuran beton, semakin menurun pula kuat lentur beton. Sehingga penurunan dari kuat lentur berbanding lurus dengan penurunan kuat tekan dan kuat tarik belah beton. Nilai kuat lentur beton dengan persentase abu 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% secara berurutan  adalah 3,35 MPa; 2,71 MPa; 2,99 MPa; 2,60 MPa; 2,68 MPa; dan 2,15 MPa.
6. Nilai modulus elastisitas beton dengan persentase abu 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% secara berurutan adalah 28319,09 MPa; 14412,91 MPa; 17562,98 MPa; 20960,45 MPa; 35740,06 MPa; dan 20258,37 MPa.
Saran yang dibutuhkan dari penelitian berikut di bawah ini:
• Dibutuhkan  penelitian  mendalam  terhadap  beton  abu  cangkang  sawit  dengan  melakukan  pengujian  komposisi kimia untuk mengetahui komposisi SiO 2 bersifat amorphus atau bukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antoni, A. & Nugraha, P. (2007). Teknologi Beton. Yogyakarta: Andi.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1989).  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  PU,  Pedoman  Beton  1989.  In SKBI.1.4.53.1989, Draft Konsensus. Jakarta: DPU. Gunawan, C. H., Mungok, C. D., & Lestyowati, Y. (2018). Pemanfaatan Abu Boiler Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Bahan Tambah Pada Campuran Beton. Jurnal Teknik Sipil Fakultas Teknik, 5(2) , 1-8.
Jatmika, L. P., & Mahyudin, A. (2017). Pengaruh Persentase Serat Sabut Kelapa dan Resin Polyester Terhadap Sifat Fisik dan Mekanik Papan Beton Ringan. Jurnal Fisika FMIPA Universitas Andalas, 6(4) , 387-393. Kushartomo,  W.,  &  Sari,  P.  D.  (2018).  Sifat  Mekanis  Beton  Normal  dengan  Campuran  Tepung  Marmer. Media Komunikasi Teknik Sipil, 24(1) , 71-78.
Kushartomo, W., & Tandio, K. (2016). Pengaruh Penggunaan Abu Terbang Terhadap Sifat Mekanis Reactive Powder Concrete. Jurnal Teknik Sipil Universitas Tarumanagara , 119-126.
Kushartomo, W., Makarim, C. A., Supartono, F. X., & Sumawiganda, S. (2013). Pengaruh penambahan quartz powder pada reactive powder concrete terhadap terbentuknya kalsium-silikat-hidrat. Journal of Civil Engineering, 20(3) , 187-194.
Mulyono, T. (2006). Teknologi Beton. Surabaya: Andi.
Nukrirullah, M., Pathoni, H., & Wanda, A. (2022). Hubungan Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton dengan Serat Bambu dan Tusuk Gigi Sebagai Bahan Tambah. Jurnal Teknik Sipil Universitas Jambi, 11(1) , 56-65. Standar Nasional Indonesia. (2000). SNI 03-6468-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Campuran Tinggi Dengan Semen Portland dengan Abu Terbang. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. Standar Nasional Indonesia. (2019). SNI 2847:2019 tentang Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Sutandi, A., & Kushartomo, W. (2019). Pengaruh Ukuran Butiran Maksimum Terhadap Kuat Tekan Reactive Powder Concrete. Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan, 3(1) , 161-170.
Tjokrodimuljo, K. (2007). Teknologi Beton. Yogjakarta: Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
Vitri, G., & Herman, H. (2019). Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Material Tambahan Beton. Jurnal Teknik Sipil ITP, 6(2) , 78-87.
Yusra, A., & Amir, A. (2016). Pengaruh Zat Tambah Abu Cangkang Sawit Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi. Jurnal Teknik Sipil Fakultas Teknik, 2(1) , 29-36.